— 216 — 
Dalle determinazioni riferite si deduce : 
1°. Se si confrontano i valori delle resistenze elettriche delle amalgame ottenuti 
dalle esperienze, con i valori che si ottengono mediante il calcolo della media aritmetica 
delle resistenze relative agli atomi, ai pesi e ai volumi dei due metalli compo- 
nenti, si trova che in generale i valori dati dall'esperienza sono diversi da quelli dati 
dal sx ed ora sono maggiori, ora sono minori. 
o, Si può stabilire in generale che per una data specie di amalgame, a par- 
tire i una di esse, le differenze fra i valori dell’esperienze e del calcolo, o siano 
positive o negative, vanno via via crescendo al crescere delle proporzioni di uno dei 
metalli componenti; raggiungono un massimo, poi prendono a diminuire, e possono 
giungere persino a cambiare di segno. A questa legge parrebbe che facessero eccezione 
le differenze 4, nelle amalgame di zinco, in quelle di argento, e in quelle di sodio; ma 
è molto probabile che ciò sia avvenuto perchè non ho potuto spingere le mie ricerche 
ad amalgame che prolungassero in ambedue i sensi le tre serie mentovate. 
3°, Non esiste nessun rapporto semplice fra i valori delle differenze 4,,4, € 4, 
e le proporzioni dei metalli componenti. 
4°. Se si pongono a confronto le amalgame di simile composizione, si trova 
che le differenze 4,, 4, e 4» sono piccole per le amalgame di stagno, cadmio e piombo; 
sono invece relativamente grandi per quelle di bismuto, di rame, di argento e di sodio. 
Per quelle di zinco tali differenze sono piccole nelle amalgame meno concentrate 
studiate allo stato liquido, e grandi nelle amalgame studiate allo stato solido. 
Mutamenti della resistenza elettrica al variare della temperatura. 
Weber, nel suo studio sulla conducibilità elettrica delle amalgame, sì è occupato 
dell'influenza che aveva la temperatura sulla conducibilità stessa, ed ha trovato, spe- 
rimentando su amalgame di stagno, che se contengono soltanto una quantità picco- 
lissima di questo metallo, mostrano un comportamento regolare; e che allora hanno 
un coefficiente di variazione pienamente determinato, e la rappresentazione grafica della 
resistenza come funzione della temperatura fra 15° e 100°, è perfettamente una 
linea retta. Ma se si crescono le quantità del metallo alligato al mercurio, si incon- 
trano ben presto delle irregolarità, e dei salti improvvisi nei valori della resistenza 
al crescere della temperatura. 
Per mettere bene in chiaro la variazione della resistenza col variare della tem- 
peratura, io ho estese le esperienze, oltre che alle amalgame di stagno, anche a quelle 
di bismuto, di cadmio, di piombo e di zinco. In queste esperieuze il tubo che con- 
teneva l’amalgama era immerso in un bagno di acqua a doppie pareti, con un agi- 
tatore per mantenere meglio costanti e uniformi le diverse temperature a cui veniva 
portato. 
Ho trovato che per tutte le amalgame che si mantengono ben liquide alla tem- 
peratura ordinaria (che sono quelle di cui nelle tabelle precedenti ho data la resi- 
stenza allo stato liquido anche alla temperatura di 13°), si aveva un determinato 
coefficiente di variazione per la temperatura. Di ciò porterò un esempio nell’amalgama 
